110 ÉTUDE DE L’AIMANTATION DES CORPS FERROMAGNÉTIQUES 
sance brusque de y, carastéristique de la transformation 8. se 
produit à 640°. 
Quand on chauffe l’alliage à partir de la température ordi- 
paire, il reste ferromagnétique jusque vers 727°. Son coefficient 
d’aimantation diminue ensuite à cette température jusqu’à ce 
qu’on retrouve les points de la première droite. 
GROUPEMENT ET DISCUSSION 
DES RÉSULTATS SUR LES FERRO-NICKELS 
Il est nécessaire de dire ici que tous les renseignements que 
nous donnons sur le côté réversible du diagramme ont un 
caractère de précision plus grand que celle des déterminations 
et des conclusions sur les alliages irréversibles. Cela tient aux 
difficultés plus grandes des expériences sur ces derniers et à ce 
qu’un nombre bien plus grand d’alliages et de mesures eussent 
été nécessaires pour caractériser avec certitude une telle multi- 
plicité d’aspects. Aussi, tandis que la physionomie générale des 
réversibles résulte clairement de notre travail, nous n’avons 
pas pour les irréversibles abouti à une vue d’ensemble et une 
partie seulement de leurs propriétés, celles aux températures 
les plus élevées, ont pu être classées avec régularité en fonction 
de la teneur. Néanmoins nous avons noté dans les tableaux XIV, 
XV, XVI et XVII et représenté dans les figures 7 et 8 même 
les observations isolées ou raccordées par petits groupes, pen- 
sant qu’on y trouverait des indications utiles pour l’orientation 
des recherches ultérieures ‘. 
Tagzeau XIV 
Réversibles 
Nic°/ C [©] D N Satur. spec. 
; EE ve ND densité G° 
(Hegg) abs. (Hegg) 
100 0,00555 6450 116 000 8,86 8,870 D8,8 
90 0,0100 763° 76 300 8,60 7,970 80,6 
80 1265 856° 67 700 8,50 6,840 103,1 
70 157 903° 57 500 8,40 5,770. 127,1 
60 185 88:5)° 47 800 8,30 4,280 146,8 
90 227 797 35 100 8,20 3,440 169,2 
40 (irrév.) 251 700° 27 900 8,10 184,2 
Fe,Ni par interpolation 
34,4  0,0267 870° 23 200 8,05 2,840 202,0 
1 Une étude spéciale des irréversibles est en voie d'exécution. 
